FrancophonIA/EU_acts_in_Ukrainian huggingface dataset:
English: The percentage of dry protein fibre is found by difference.
Ukrainian: Масову частку сухого протеїнового волокна визначають за різницею.
English: (zinc chloride/formic acid)
Ukrainian: (хлорид цинку/ мурашина кислота)
English: ACETATE AND CERTAIN OTHER FIBRES
Ukrainian: АЦЕТАТ І ДЕЯКІ ІНШІ ВОЛОКНА
English: Transfer any residual fibres by washing out the flask with a little 75 % sulphuric acid.
Ukrainian: Вимивають у тигель всі волокна, які залишаються в колбі, за допомогою невеликої кількості 75 % сірчаної кислоти.
English: Sulphuric acid, concentrated (relative density at 20 °C: 1,84).
Ukrainian: (a) Сірчана кислота, концентрована (відносна щільність за температури 20 °С : 1,84).
English: P2% (polyamide) = [1,00/1,00 - 1,00 × 0,9000/1,8000 + (1,4166/1,6000) × (1 - 1,00/1,00)] × 100 = 50,00
Ukrainian: Р2% (поліамід) = [1,00/1,00 - 1,00 х 0,9000/1,8000 + (1,4166/1,6000) х (1 - 1,00/1,00)] х 100 = 50,00
English: is the percentage of the third clean dry component,
Ukrainian: масова частка третього чистого сухого компонента,
English: The percentage of dry polyamide or nylon is found by difference.
Ukrainian: Масову частку сухого поліаміду або нейлону визначають за різницею.
English: polyamide or nylon or certain other fibres
Ukrainian: поліамід чи нейлон або деякі інші волокна
English: Notes:
Ukrainian: Примітки:
English: Coir
Ukrainian: Койр
English: Transfer the contents of the flask to the filter crucible and transfer the fibrous residue there with the aid of the glass rod.
Ukrainian: Переміщують вміст колби у фільтрувальний тигель та переносять туди волокнистий осад за допомогою скляної палички.
English: fibre obtained from the bolls of the cotton plant (Gossypium)
Ukrainian: волокно, отримане з коробочок насіння бавовника (Gossypium)
English: Flags and banners
Ukrainian: Прапори та банери
English: Español (es)
Ukrainian: іспанською мовою:
English: Certain animal fibres
Ukrainian: Деякі волокна тваринного походження
English: Using two different test specimens, two components (a and b) are dissolved from the first test specimen and two components (b and c) from the second test specimen.
Ukrainian: Використовують два випробних зразка, два компонента (a і b) розчиняють з першого випробного зразка, а два компоненти (b і c) - з другого випробного зразка.
English: TRIACETATES OR POLYLACTIDE AND CERTAIN OTHER FIBRES
Ukrainian: ТРИАЦЕТАТИ АБО ПОЛІЛАКТИД ТА ДЕЯКІ ІНШІ ВОЛОКНА
English: Take a test specimen by cutting a suitable length from the laboratory test sample from the end remote from the tie band, and comprising all the threads in the warp.
Ukrainian: Беруть випробний зразок шляхом відрізання від лабораторної випробної проби з кінця, віддаленого від зв'язувальної тасьми, відрізку відповідної довжини, який містить всі нитки основи.
English: Formic acid (80 % m/m, relative density at 20 °C: 1,186).
Ukrainian: (а) Мурашина кислота (80 % m/m, відносна щільність за температури 20 °С: 1,186).
English: (concentrated sulphuric acid)
Ukrainian: (концентрована сірчана кислота)
English: The following corsetry products:
Ukrainian: Такі корсетні вироби:
English: After cooling to room temperature, dilute the solution to 1 litre with water.
Ukrainian: Після охолодження до кімнатної температури розводять розчин до 1 літра водою.
English: The insoluble residue is weighed and the proportion of soluble component calculated from the loss in mass.
Ukrainian: Нерозчинний осад зважують, а частку розчинного компонента обчислюють за втратою маси.
English: CERTAIN PROTEIN FIBRES AND CERTAIN OTHER FIBRES
Ukrainian: ДЕЯКІ ПРОТЕЇНОВІ ВОЛОКНА ТА ДЕЯКІ ІНШІ ВОЛОКНА
English: METHODS FOR QUANTITATIVE ANALYSIS OF CERTAIN BINARY TEXTILE FIBRE MIXTURES
Ukrainian: МЕТОДИ КІЛЬКІСНОГО АНАЛІЗУВАННЯ ДЕЯКИХ ДВОКОМПОНЕНТНИХ СУМІШЕЙ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН
English: Express the mass of the insoluble component as a percentage of the total mass of fibre in the mixture.
Ukrainian: Виражають масу нерозчинного компонента як відсоток від загальної маси волокна в суміші.
English: P1% (wool) = [1,03/1,00 - 1,03 × 1,4166/1,6000 + (0,9000/1,8000) × (1 - 1,03/1,00)] ×100 = 10,30
Ukrainian: P1 (вовна) = [1,03/1,00- 1,03 х 1,4166/1,6000 + (0,9000/1,8000) х (1 - 1,03/1,00)] х 100 = 10,30
English: polyester, acrylic, polyamide or nylon or glass fibre
Ukrainian: поліестер, акрил, поліамід чи нейлон або скловолокно
English: Give the individual results and the arithmetic mean, each to the first decimal place.
Ukrainian: Надають окремі результати та їх середнє арифметичне, кожен з точністю до одної десятої.
English: The value of ‘d' is 1,00, except in the case of wool, cotton, cupro, modal, polyester, elastomultiester and melamine, for which the value of ‧d‧ is 1,01.
Ukrainian: Величина «d» дорівнює 1,00, за винятком вовни, бавовни, купро, модалу, поліестеру, еластомультіестеру, меламіну та поліакрилату, для яких «d» = 1,01.
English: Sulphuric acid, dilute solution: add 100 ml sulphuric acid (relative density at 20 °C: 1,84) slowly to 1 900 ml distilled water.
Ukrainian: (b) Сірчана кислота, розведений розчин: повільно додають 100 мл сірчаної кислоти (відносна щільність за температури 20 °С : 1,84) до 1900 мл дистильованої води.
English: P2A%
Ukrainian: Р2А%
English: To the specimen contained in a glass-stoppered conical flask of at least 200 ml capacity, add 100 ml of 75 % m/m sulphuric acid per gram of specimen and insert the stopper.
Ukrainian: До зразка, що міститься в конічній колбі з притертою скляною пробкою ємністю не менше 200 мл, додають 100 мл сірчаної кислоти 75 % m/m на один грам зразка та вставляють пробку.
English: Determination of fibre composition
Ukrainian: Визначення складу волокон
English: fibre obtained from the bast of the flax plant (Linum usitatissimum)
Ukrainian: волокно, отримане з лубу рослини льон (Linum usitatissimum)
English: Dry mass of the residue after treatment with alkaline sodium hypochlorite (polyamide + cotton) (r1) = 1,4166 g
Ukrainian: Суха маса осаду після оброблення лужним гіпохлоритом натрію (поліамід + бавовна) (r1) = 1,4166 г
English: Insert the stopper and shake the flask vigorously.
Ukrainian: Вставляють пробку та енергійно струшують колбу.
English: Formic acid, 80 % m/m
Ukrainian: Мурашина кислота, 80 % m/m
English: Certain chlorofibres
Ukrainian: Деякі хлорволокна
English: Textile fibre names
Ukrainian: Назви текстильних волокон
English: Certain cellulose fibres
Ukrainian: Деякі целюлозні волокна
English: The portion of the bulk source taken to be representative of the whole, and which is available to the laboratory.
Ukrainian: Частина партії, взята як репрезентативна для всього матеріалу та надана в розпорядження лабораторії.
English: Using two different test specimens, a component (a) is dissolved from the first test specimen, and another component (b) from the second test specimen.
Ukrainian: Використовують два різних випробних зразка, компонент (a) розчиняють з першого випробного зразка, а інший компонент (b) - з другого випробного зразка.
English: (Method by determining nitrogen content)
Ukrainian: (Метод з визначанням вмісту азоту)
English: English (en)
Ukrainian: англійською мовою:
English: Wash the residue in the filter crucible with acetone and drain with suction.
Ukrainian: Промивають осад у фільтрувальному тиглі ацетоном та осушують відсмоктуванням.
English: Decant the liquid through the weighed filter crucible, retaining the fibres in the flask.
Ukrainian: Зливають рідину через зважений фільтрувальний тигель, залишаючи волокна в колбі.
English: The percentage of polypropylene is found by difference.
Ukrainian: Масову частку поліпропілена визначають за різницею.
English: The polyamide or nylon fibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture, with formic acid.
Ukrainian: Волокно поліаміду або нейлону видаляють з відомої сухої маси суміші, для чого його розчиняють мурашиною кислотою.
English: Alternatively, dilute 780 ml of 98 to 100 % m/m formic acid (relative density at 20 °C: 1,220) to 1 litre with water.
Ukrainian: Альтернативно, розводять 780 мл мурашиної кислоти 98 % - 100 % m/m (відносна щільність за температури 20 °С: 1,220) до 1 літру водою.
English: Acetate
Ukrainian: ацетат
English: certain chlorofibres (27) namely polyvinyl chloride fibres, whether afterchlorinated or not, elastolefin (46) and melamine (47).
Ukrainian: 2. деякими хлорволокнами (27), а саме волокнами полівінілхлориду, незалежно від того, чи були вони хлоровані чи ні, поліпропіленом (37), еластолефіном (46), меламіном (47) та поліпропіленом/двокомпонентним поліамідом (49).
English: Multi-component textile products
Ukrainian: Багатокомпонентні текстильні вироби
English: Eesti keel (et)
Ukrainian: естонською мовою:
English: Dry mass of the residue after treatment with alkaline sodium hypochlorite (viscose + cotton) (r1) = 1,4166 g
Ukrainian: Суха маса осаду після оброблення лужним гіпохлоритом натрію (віскоза + бавовна) (r1) = 1,4166 г
English: is the dry mass of the residue after removal of the first component from the first specimen in the first reagent,
Ukrainian: суха маса осаду після видалення першого компонента з першого зразка в першому реагенті,
English: FIELD OF APPLICATION
Ukrainian: Сфера застосування
English: Calculation of percentage of insoluble component on clean, dry mass basis, disregarding loss of fibre mass during pre-treatment:
Ukrainian: Обчислення масової частки нерозчинного компонента на основі чистої сухої маси, незалежно від втрати маси волокон під час попереднього оброблення:
English: Textile products for base and underlying fabrics and stiffenings
Ukrainian: Текстильні вироби для ґрунтових і підкладкових тканин, призначених для надання жорсткості
English: cotton, viscose, modal, cupro
Ukrainian: бавовна, віскоза, модал, купро
English: On homogeneous mixtures of textile materials, the confidence limits for results obtained by this method are not greater than ± 1 for a confidence level of 95 %.
Ukrainian: Для гомогенної суміші текстильних матеріалів довірчі границі результатів, отриманих за цим методом, є не більшими ніж ± 1 для довірчого рівня 95 %.
English: Formic acid (90 % m/m, relative density at 20 °C: 1,204).
Ukrainian: (a) Мурашина кислота (90 % m/m, відносна щільність за температури 20 °С : 1,204).
English: Remove the excess water from the sample by squeezing, suction or centrifuging and then allow the sample to become air-dry.
Ukrainian: Видаляють надлишок води з проби шляхом віджимання, відсмоктування або центрифугування і потім дають пробі висохнути на повітрі.
English: is the percentage of the first clean dry component (component in the first specimen dissolved in the first reagent),
Ukrainian: масова частка першого чистого сухого компонента (компонент у першому зразку, розчинений у першому реагенті),
English: ramie
Ukrainian: рамі
English: Prepare by adding carefully, while cooling, 700 ml of sulphuric acid (relative density at 20 °C: 1,84) to 350 ml of distilled water.
Ukrainian: Підготовлюють шляхом обережного додавання, поки триває процес охолодження, 700 мл сірчаної кислоти (відносна щільність за температури 20 °С : 1,84) до 350 мл дистильованої води.
English: is the dry mass of the test specimen after pre-treatment,
Ukrainian: суха маса випробного зразка після попереднього оброблення,
English: Sulphuric acid (75 ± 2 % m/m)
Ukrainian: (a) Сірчана кислота (75 ± 2 % m/m)
English: Check the active chlorine content of the solution iodometrically before each analysis.
Ukrainian: Перед кожним аналізом перевіряють йодометрично вміст активного хлору в розчині.
English: certain animal fibres.
Ukrainian: 2. деякими волокнами тваринного походження.
English: SAMPLING FROM LOOSE FIBRES
Ukrainian: ВІДБИРАННЯ ПРОБ З РОЗПУШЕНОГО ВОЛОКНА
English: fibre formed of linear macromolecules having in the chain at least 85 % (by mass) of lactic acid ester units derived from naturally occurring sugars, and which has a melting temperature of at least 135 °C
Ukrainian: ланок ефірів молочної кислоти, отриманих з природних цукрів, і температура плавлення якого становить щонайменше 135 °С
English: discontinuous fibre
Ukrainian: Неорієнтовані волокна
English: The value of ‘d' is 1,00, except for cotton, viscose, modal and melamine for which ‘d' = 1,01, and unbleached cotton, for which ‘d' = 1,03.
Ukrainian: Величина «d» дорівнює 1,00, за винятком бавовни, віскози та меламіну, для яких «d» = 1,01, та невибіленої бавовни, для якої «d» = 1,03.
English: PRE-TREATMENT OF LABORATORY TEST SAMPLES
Ukrainian: ПОПЕРЕДНЄ ОБРОБЛЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ВИПРОБНИХ ПРОБ
English: Therefore:
Ukrainian: Таким чином:
English: Using two different test specimens, a component (a) is dissolved from the first test specimen and two components (a and b) from the second test specimen.
Ukrainian: Використовують два різних випробних зразка, компонент (a) розчиняють з першого випробного зразка, а два компоненти (a і b) - з другого випробного зразка.
English: Filter the contents of the flask through the weighed filter crucible and with the help of the reagent transfer to the crucible any fibres remaining in the flask.
Ukrainian: Фільтрують вміст колби через зважений фільтрувальний тигель і за допомогою реагенту вимивають у тигель всі волокна, які залишаються в колбі.
English: is the correction factor for loss in mass of the third component in the first reagent,
Ukrainian: коригувальний коефіцієнт для втрати маси третього компонента в першому реагенті,
English: Annex VIII Chapter 3 introduction and Sections I to III
Ukrainian: Додаток VIII, глава 3, вступ та секції І III
English: I. General information common to the methods given for the quantitative chemical analysis of textile fibre mixtures
Ukrainian: І. Загальна інформація, спільна для наведених методів кількісного хімічного аналізування сумішей текстильних волокон
English: is the percentage of the first clean dry component,
Ukrainian: масова частка першого чистого сухого компонента,
English: The value of ‘d' is 1,00, except in the case of polyester, elastomultiester, elastolefin and melamine for which the value of ‘d' is 1,01.
Ukrainian: Величина «d» дорівнює 1,00, за винятком поліестеру, еластомультіестеру, еластолефіну та меламіну, для яких «d» = 1,01.
English: Filter crucible to contain the test specimen.
Ukrainian: (b) Фільтрувальний тигель для поміщення випробного зразка.
English: Dilute 880 ml of 90 % m/m formic acid (relative density at 20 °C: 1,204) to 1 litre with water.
Ukrainian: Розводять 880 мл мурашиної кислоти 90 % m/m (відносна щільність за температури 20 °С: 1,204) до 1 літру водою.
English: Dilute 890 ml of 98 to 100 % m/m formic acid (relative density at 20 °C: 1,220) to 1 litre with water.
Ukrainian: Розводять 890 мл мурашиної кислоти від 98 % до 100 % m/m (відносна щільність за температури 20 °С : 1,220) до 1 літру водою.
English: fibre formed of linear macromolecules whose chain is constituted by poly(vinyl alcohol) with differing levels of acetalisation
Ukrainian: волокно, сформоване з лінійних макромолекул, ланцюги яких складаються з полівінілового спирту з різним ступенем ацетилювання
English: acrylic or certain other fibres
Ukrainian: акрил або деякі інші волокна
English: Experimental features
Ukrainian: Аналіз полотна
English: is the percentage loss of soluble component caused by pre-treatment.
Ukrainian: втрата, у відсотках, маси розчинного компонента в результаті попереднього оброблення.
English: aramid
Ukrainian: Арамід
English: Maguey
Ukrainian: Магвей
English: (Method using hot formic acid)
Ukrainian: (Метод з використанням гарячої мурашиної кислоти)
English: is the percentage of the first clean dry component (first soluble component),
Ukrainian: масова частка першого чистого сухого компонента (перший розчинний компонент),
English: Reagent
Ukrainian: Реагент
English: Boric acid solution.
Ukrainian: (h) Розчин борної кислоти.
English: Then calculate the percentages taking into account the relative proportions of the sampled parts.
Ukrainian: Потім обчислюють масові частки, враховуючи відносні частки частин, з яких відібрані проби.
English: fibre formed of linear macromolecules having in the chain more than 50 % and less than 85 % (by mass) of the acrylonitrilic pattern
Ukrainian: волокно, сформоване з лінійних макромолекул, які мають у ланцюзі більше ніж 50 % і менше ніж 85 % мас.
English: is the clean dry mass of the first component,
Ukrainian: чиста суха маса першого компонента,
English: Article 1(2)(a)-(c)
Ukrainian: Стаття 1(2)(а)-(с)
English: Fibre description
Ukrainian: Опис волокна
English: Calculation of the percentage of each component with adjustment by agreed allowances and, where appropriate, correction factors for losses in mass during pre-treatment operations:
Ukrainian: Обчислення масової частки кожного компонента із застосуванням унормованих поправок на вологість та, у разі необхідності, коригувальних коефіцієнтів для втрат маси під час попереднього оброблення:
English: (Method using hypochlorite)
Ukrainian: (Метод з використанням гіпохлориту)
English: Chlorofibre
Ukrainian: хлорволокно
English: The fibre composition shall be given for the product as a whole and may be indicated by stating the composition of the core and the cover separately.
Ukrainian: Склад волокон зазначають для усього виробу, а також може бути вказаний шляхом зазначення окремо складу стержня та покриття.
English: Founding treaties
Ukrainian: Нитки основи
English: Slide fasteners
Ukrainian: Набуття чинності
English: The field of application of each method for analysing binary fibre mixtures specifies to which fibres the method is applicable (see Chapter 2 relating to methods for quantitative analysis of certain binary textile fibre mixtures).
Ukrainian: Сфера застосування кожного методу для аналізу двокомпонентних сумішей волокон конкретизує, до яких волокон цей метод є застосовним (див.
English: is the percentage of the third clean dry component, including moisture content and loss in mass during pre-treatment,
Ukrainian: масова частка третього чистого сухого компонента, включно з вмістом вологи та втратою маси під час попереднього оброблення,
English: The fibre composition shall be given for the product as a whole and may be indicated by stating, separately, the composition of the base fabric and that of the etched parts.
Ukrainian: Склад волокон зазначають для усього виробу, а також може бути вказаний шляхом зазначення окремо складу базового полотна та витравних частин.
English: Immediately decant the hot liquid through the weighed filter crucible (see Note 1).
Ukrainian: Негайно переливають гарячу рідину через зважений фільтрувальний тигель (див.
English: Cotton:
Ukrainian: Бавовна:
English: To the specimen contained in the conical flask, add 100 ml of benzyl alcohol per gram of specimen.
Ukrainian: До зразка, що міститься в конічній колбі, додають 100 мл бензилового спирту на один грам зразка.
English: is the percentage of loss in mass of the second component during pre-treatment,
Ukrainian: відсоток втрати маси другого компонента під час попереднього оброблення,
English: Sulphuric acid, relative density at 20 °C: 1,84 (12) .
Ukrainian: (c) Сірчана кислота, відносна щільність за температури 20 °С: 1,84 ( -13 ).
English: Alginate
Ukrainian: альгінат
English: fibre formed by interaction of two or more chemically distinct linear macromolecules in two or more distinct phases (of which none exceeds 85 % by mass) which contains ester groups as the dominant functional unit (at least 85 %) and which, after suitable treatment when stretched to one and half times its original length and released, recovers rapidly and substantially to its initial length
Ukrainian: ), яке містить ефірні групи як домінівну функціональну групу (щонайменше 85 %) і яке, після відповідного оброблення, при розтягуванні в півтора рази від початкової довжини і відпусканні швидко й істотно повертається до початкової довжини
English: cotton (5), acetate (19), cupro (21), modal (22), triacetate (24), viscose (25), certain acrylics (26), certain modacrylics (29), polyamide or nylon (30), polyester (35) and elastomultiester (45)
Ukrainian: 1. бавовни (5), ацетату 19), купро (21), модалу (22), триацетату (24), віскози (25), деяких акрилів (26), деяких модакрилів (29), поліаміду або нейлону (30), поліестеру (35) та еластомультіестеру (45)
English: - in Romanian: ‘lână virgină'
Ukrainian: румунською мовою:
English: Corsets and girdles
Ukrainian: (b) Корсети і пояси
English: (formic acid, 80 % m/m) or 9.
Ukrainian: (мурашина кислота, 80 % m/m) або 9.
English: Sulphuric acid, 75 % m/m
Ukrainian: Сірчана кислота, 75 % m/m
English: Methanol.
Ukrainian: (b) Метанол.
English: Introduction to the methods for the quantitative analysis of textile fibre mixtures
Ukrainian: Вступ до методів кількісного аналізу сумішей текстильних волокон
English: carded fibres
Ukrainian: кардні волокна
English: - in Swedish: ‘ny ull'
Ukrainian: шведською мовою:
English: Methods for the quantitative analysis of binary and ternary textile fibre mixtures
Ukrainian: Методи кількісного аналізу двокомпонентних та трикомпонентних сумішей текстильних волокон
English: polyester or acrylic
Ukrainian: поліестер або акрил
English: Transfer any residual fibres to the crucible by washing out the flask with a little more formic acid reagent.
Ukrainian: Переміщують волокна, що залишилися, у тигель шляхом промивання колби невеликою додатковою кількістю реагенту мурашиної кислоти.
English: Sunn
Ukrainian: Сунн
English: (sulphuric acid 75 % m/m) and 2.
Ukrainian: (сірчана кислота 75 % m/m) та 2.
English: (formic acid 80 % m/m) and 8.
Ukrainian: (мурашина кислота 80 % m/m) та 8.
English: Tape for curtains and blinds and shutters
Ukrainian: Тасьма для занавісок, штор та жалюзі.
English: Where appropriate determine the percentage of the various parts of the product not having the same fibre content, in order to check compliance with Article 11.
Ukrainian: У разі необхідності, з метою перевірки відповідності положенням статті 11 , визначають відсоткову частку різних частин виробу, які мають неоднаковий вміст волокон.
English: trivinyl
Ukrainian: Тривініл
English: The protein fibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture, with a hypochlorite solution.
Ukrainian: Протеїнове волокно видаляють з відомої сухої маси суміші, для чого його розчиняють розчином гіпохлориту.
English: I. General information on methods for the quantitative chemical analysis of ternary fibre mixtures
Ukrainian: І. Загальна інформація про методи кількісного хімічного аналізу трикомпонентних змішаних волокон
English: Drain the crucible with suction and wash the residue with formic acid reagent, hot water, dilute ammonia solution, and finally cold water, draining the crucible with suction after each addition.
Ukrainian: Осушують тигель відсмоктуванням та промивають осад реагентом мурашиної кислоти, гарячою водою, розведеним розчином аміаку та остаточно холодною водою, осушуючи тигель відсмоктуванням після кожного додання.
English: QUANTITATIVE ANALYSIS OF TERNARY TEXTILE FIBRE MIXTURES
Ukrainian: КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ ТРИКОМПОНЕНТНИХ СУМІШЕЙ ТЕКСТИЛЬНИХ ВОЛОКОН
English: The acetate fibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture, with glacial acetic acid.
Ukrainian: Ацетатне волокно видаляють з відомої сухої маси суміші, для чого його розчиняють льодовою оцтовою кислотою.
English: After the solution has cooled to room temperature, dilute to 1 litre with water.
Ukrainian: Після охолодження розчину до кімнатної температури, розводять до 1 літра водою.
English: is the percentage loss of insoluble component caused by pre-treatment,
Ukrainian: втрата, у відсотках, маси нерозчинного компонента в результаті попереднього оброблення,
English: TEST REPORT
Ukrainian: ПРОТОКОЛ ВИПРОБУВАННЯ
English: Drain the crucible with suction and wash the residue on the filter successively with formic acid reagent, hot water, dilute ammonia solution, and finally cold water, draining the crucible with suction after each addition.
Ukrainian: Осушують тигель відсмоктуванням та послідовно промивають осад на фільтрі реагентом мурашиної кислоти, гарячою водою, розведеним розчином аміаку та знову холодною водою, осушуючи тигель відсмоктуванням після кожного додання.
English: The polypropylene fibre is dissolved out from a known dry mass of the mixture with boiling xylene.
Ukrainian: Поліпропіленове волокно видаляють з відомої сухої маси суміші, для чого його розчиняють киплячим ксилолом.